64 



Soll Quarz aus Glas entstehen , so scheint eine Temperatur von we- 

 nigstens 300° nöthig zu sein. Ausserdem ist schwer schmelzbares Kaliglas, 

 wie es zu Verbrennungsröhren verwandt wird, seiner grösseren Wider- 

 standsfähigkeit wegen naturgemäss weniger geeignet als Natronglas. Bei 

 der Darstellung von Eisenglanz und den Versuchen über Bildung von 

 Korund, die in Bohren von Kaliglas bei 250° angestellt wurden, erhielt ich 

 nie krystallisirte Kieselsäure. Ich bekam Quarzkrystalle aus Kaliglasstück- 

 chen erst, nachdem ich rluorammoniumhaltiges Wasser 50 Stunden lang bei 

 300° hatte einwirken lassen, während Natronglas oder freie Kieselsäure 

 schon nach 10 Stunden bei 300° Krystalle ergaben. 



Ein höchst eigenthümliches Besultat wurde erhalten, als ich auf fein- 

 gepulverten Kali-Feldspath Flusssäure einwirken Hess. Der angewandte 

 Feldspath war ein Mikroklin von der Zusammensetzung: Si0 2 64.33, 

 A1 2 3 18.61, K 2 13.49, Na 2 3.56, Summe 99.99, und wurde im Platin- 

 rohr 53 Stunden lang mit wässeriger Fluorwasserstoffsäure auf 300° erhitzt. 

 An den Wänden des Platinrohrs hatten sich reichlich 0.05 — 0.1 mm. grosse 

 Krystalle von 



Tridymit 



angesetzt. U. d. M. sieht man hexagonale Blättchen in der bekannten 

 dachziegelartigen Anordnung. Die Krystalle gaben die Beactionen auf 

 Kieselsäure (Kieselfluornatrium, Kieselskelett), und hinterliessen, mit Fluss- 

 säure eingedampft, keinen Bückstand. 



An dem Platinblech, welches zum Verschluss des Bohrs gedient hatte, 

 hatte sich eine Kruste von grösseren (bis 0.5 mm.) Krystallen einer anderen 

 Substanz angesetzt. Dieselben waren vollständig isotrop, zeigten sehr schön 

 die Form des Kieselfluorkaliums, vorwaltendes Octaeder mit Würfel, waren 

 aber unlöslich in Wasser. Zur quantitativen Bestimmung reichte das Ma- 

 terial nicht, qualitativ ergab sich Kieselsäure, Kali, Fluor und Thonerde, 

 letztere in ziemlicher Menge. Am anderen Ende des Bohres befand sich 

 noch unverändertes Feldspathpulver, welches fest zusammengebacken war. 



Alle Versuche, Titansäure oder Zinnsäure auf diese Methode zum 

 Krystallisiren zu bringen, verliefen resultatlos. Titansäure und Zinnsäure 

 blieben immer amorph , was um so auffälliger erscheint , als Senarmont 1 

 leicht Butil erhielt, indem er amorphe Titansäure mit kohlensäurehaltigem 

 Wasser auf 200° erhitzte, und Butil sowohl als Cassiterit bei Gegenwart 

 von Fluoriden bei höheren Temperaturen unschwer darzustellen sind 

 (Sainte-Claire Deville). Ebensowenig gelang es mir, Andalusit oder 

 Topas darzustellen. Kieselsäure und Thonerde im Verhältniss entsprechend 

 der Zusammensetzung des Andalusits zusammengebracht und mit fluorhal- 

 tigem Wasser behandelt, ergaben reichlich Quarz und Korundkrystalle. 

 Kalisilicat mit Kaliumaluminat und wässeriger Flusssäure gab Kieselfluor- 

 kalium, Korund und Quarz ; in der Mutterlauge war noch freie Fluorwas- 

 serstoffsäure nachweisbar. Andalusitpulver mit Flusssäure ergab Quarz, 

 Korund, Flusssäure. Tridymit habe ich, ausser bei dem Versuch mit Feld- 

 spath, nicht erhalten. 



Zu erwähnen ist noch ein Versuch, der zur Bildung von 



1 Ann. chim. et phys. XXXII. 129. 



